قائمة سبائك النحاس
التركيب

التشابه بالشكل الخارجي للسبائك مع إمكانية استخدام عناصر مختلفة لصناعة كل منها يؤدي إلى الإلتباس في تصنيف المواد المضافة إليها، يوجد أكثر من 400 تركيب مختلف للنحاس وسبائكه لكن يمكن بشكل عام وضعها تصنيفها إلى عوائل رئيسية هي: النحاس، سبيكة عالية النحاس، النحاس الأصفر، البرونز، نحاس نيكلي، نحاس-نيكل-قصدير (نيكل فضي)، نحاس مرصص ، وسبائك خاصة.
الجدول التالي يبين العناصر الداخلة في تركيب سبائك النحاس الأساسية شائعة الاستخدام في الصناعات الحديثة مع اسم كل منها، بينما الأنواع التاريخية التي تعود إلى العصر البرونزي تركيبها أكثر غموضًا لأن مخاليطها متغيرة.
| العائلة | العنصر الأساسي في التسبيك | نظام الترقيم الموحد UNS |
| --- | --- | --- |
| سبائك نحاسية، نحاس أصفر | زنك (Zn) | C1xxxx–C4xxxx,C66400–C69800 |
| برونز مفسفر | قصدير (Sn) | C5xxxx |
| برونز الألومنيوم | ألومنيوم (Al) | C60600–C64200 |
| برونز السيليكون | سيليكون (Si) | C64700–C66100 |
| نحاس نيكلي، نيكل فضي | نيكل (Ni) | C7xxxx |
| الاسم | النسب المئوية للتراكيز | الشكل والحالة | حد المرونة ( الخضوع) (0> 2% تباين، ksi) | قوة الشد (ksi) | الإستطالة لكل 2 بوصة (بالمئة) | الصلادة (مقياس برينل) | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نحاس (ASTM B1 وB2 وB3 وB152 وB124 وR133) | Cu 99.9 | تلدين | 10 | 32 | 45 | 42 | صناعة العناصر الكهربائية |
| " | " | سحب على البارد | 40 | 45 | 15 | 90 | " |
| " | " | درفلة على البارد | 40 | 46 | 5 | 100 | " |
| معدن تذهيب  (ASTM B36) | Cu 95.0 وZn 5.0 | درفلة على البارد | 50 | 56 | 5 | 114 | في العملات، وأغلفة الرصاصات |
| نحاس الخراطيش الأصفر (ASTM B14 وB19 وB36 وB134 وB135) | Cu 70.0 وZn 30.0 | درفلة على البارد | 63 | 76 | 8 | 155 | مناسب للأعمال الباردة: المشعات، العناصر الصلبة، أغلفة الخراطيش. |
| برونز مفسفر (ASTM B103 وB139 وB159) | Cu 89.75 وSn 10.0 وP 0.25 | معالجة حرارية | — | 122 | 4 | 241 | ذو خصائص زنبركية، وتتحمل إجهاد عالي |
| نحاس أصفر عالي  (ASTM B36 وB134 وB135) | Cu 65.0 وZn 35.0 | تلدين | 18 | 48 | 60 | 55 | مقاومة جيدة للتآكل |
| " | " | سحب على البارد | 55 | 70 | 15 | 115 | " |
| " | " | درفلة على البارد (HT) | 60 | 74 | 10 | 180 | " |
| برونز المنغنيز  (ASTM 138) | Cu 58.5 وZn 39.2 وFe 1.0 وSn 1.0 وMn 0.3 | تلدين | 30 | 60 | 30 | 95 | مطروقات |
| " | " | سحب على البارد | 50 | 80 | 20 | 180 | " |
| نحاس أصفر بحري  (ASTM B21) | Cu 60.0 وZn 39.25 وSn 0.75 | تلدين | 22 | 56 | 40 | 90 | مقاومة للتآكل الملحي |
| " | " | سحب على البارد | 40 | 65 | 35 | 150 | " |
| معدن منتز  (ASTM B111) | Cu 60.0 وZn 40.0 | تلدين | 20 | 54 | 45 | 80 | أنابيب المكثفات الحرارية |
| برونز الألومنيوم (ASTM B169 Alloy A وB124 وB150) | Cu 92.0 وAl 8.0 | تلدين | 25 | 70 | 60 | 80 | — |
| " | " | صلب | 65 | 105 | 7 | 210 | " |
| نحاس-بيريليوم (ASTM B194 وB196 وB197) | Cu 97.75 وBe 2.0 وCo or Ni 0.25 | تلدين ومعالجة بالمحلول | 32 | 70 | 45 | B60 (روكويل) | استخدامات كهربائية، صمامات، مضخات، أدوات حقول النفط، تروس هبوط الطائرات، اللحام الآلي، صنع القوالب |
| " | " | درفلة على البارد | 104 | 110 | 5 | B81 (روكويل) | " |
| نحاس أصفر سهل التشكيل | Cu 62.0 وZn 35.5 وPb 2.5 | سحب على البارد | 44 | 70 | 18 | B80 (روكويل) | البراغي، الصواميل، عجلات مسننة، مفاتيح |
| نيكل فضي (ASTM B122) | Cu 65.0 وZn 17.0 وNi 18.0 | تلدين | 25 | 58 | 40 | 70 | صناعة الأدوات |
| " | " | درفلة على البارد | 70 | 85 | 4 | 170 | " |
| نيكل فضي (ASTM B149) | Cu 76.5 وNi 12.5 وPb 9.0 وSn 2.0 | سبك | 18 | 35 | 15 | 55 | سهل التشكيل، يستخدم في الحلي وأغراض السباكة  |
| نحاس نيكلي (ASTM B111 وB171) | Cu 88.35 وNi 10.0 وFe 1.25 وMn 0.4 | تلدين | 22 | 44 | 45 | – | المكثف الحراري، أنباب المياه الملحية |
| " | " | سحب على البارد | 57 | 60 | 15 | – | " |
| نحاس نيكلي | Cu 70.0 وNi 30.0 | مطروق (مشكل) | – | – | – | – | صناعة أجزاء المبادلات الحرارية، الصمامات |
| معدن الأونصة (سبيكة النحاس C83600 وASTM B62) يعرف أيضًا بـ ("نحاس أحمر" أو "معدن التركيب") | Cu 85.0 وZn 5.0 وPb 5.0 وSn 5.0 | سبك | 17 | 37 | 25 | 60 | — |
| نحاس المدافع(في الولايات المتحدة يسمى "نحاس أحمر") | Cu 80-90% وZn <5% وSn ~10% وعناصر أخرى <1% |  |  |  |  |  | — |
| العائلة | CDA | قوة الشد [ksi]> Min. | قوة الشد [ksi]> Typ. | حد المرونة (حد الخضوع) [ksi]> Min. | حد المرونة (حد الخضوع) [ksi]> Typ. | الإستطالة (typ> ) [%].الإستطالة (typ.) [%] | الصلادة [برينيل: 10 mm لـ500 kg] | إمكانية الشغل بالمكنة [YB = 100] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نحاس أحمر (براص أحمر) | 833 |  | 32 |  | 10 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| نحاس أحمر (براص أحمر) | 836 | 30 | 37 | 14 | 17 | 30 | 50–65 | 84 |  |  |
| نحاس أحمر (براص أحمر) | 838 | 29 | 35 | 12 | 16 | 25 | 50–60 | 90 |  |  |
| نحاس شبيه الأحمر (براص شبه احمر) | 844 | 29 | 34 | 13 | 15 | 26 | 50–60 | 90 |  |  |
| نحاس شبيه الأحمر (براص شبه احمر) | 848 | 25 | 36 | 12 | 14 | 30 | 50–60 | 90 |  |  |
| برونز منغنيز | 862 | 90 | 95 | 45 | 48 | 20 | 170–195† | 30 |  |  |
| برونز منغنيز | 863 | 110 | 119 | 60 | 83 | 18 | 225† | 8 |  |  |
| برونز منغنيز | 865 | 65 | 71 | 25 | 28 | 30 | 130† | 26 |  |  |
| برونز قصدير | 903 | 40 | 45 | 18 | 21 | 30 | 60–75 | 30 |  |  |
| برونز قصدير | 905 | 40 | 45 | 18 | 22 | 25 | 75 | 30 |  |  |
| برونز قصدير | 907 | 35 | 44 | 18 | 22 | 20 | 80 | 20 |  |  |
| برونز قصدير مرصص | 922 | 34 | 40 | 16 | 20 | 30 | 60–72 | 42 |  |  |
| برونز قصدير مرصص | 923 | 36 | 40 | 16 | 20 | 25 | 60–75 | 42 |  |  |
| برونز قصدير مرصص | 926 | 40 | 44 | 18 | 20 | 30 | 65–80 | 40 |  |  |
| برونز قصدير مرصص | 927 | 35 | 42 |  | 21 | 20 | 77 | 45 |  |  |
| برونز قصدير عالي الترصيص | 932 | 30 | 35 | 14 | 18 | 20 | 60–70 | 70 |  |  |
| برونز قصدير عالي الترصيص | 934 | 25 | 32 |  | 16 | 20 | 55–65 | 70 |  |  |
| برونز قصدير عالي الترصيص | 935 | 25 | 32 | 12 | 16 | 30 | 55–65 | 70 |  |  |
| برونز قصدير عالي الترصيص | 936 | 33 | 30 | 16 | 21 | 15 | 79-83 | 80 |  |  |
| برونز قصدير عالي الترصيص | 937 | 25 | 35 | 12 | 18 | 20 | 55–70 | 80 |  |  |
| برونز قصدير عالي الترصيص | 938 | 25 | 30 | 14 | 16 | 18 | 50–60 | 80 |  |  |
| برونز قصدير عالي الترصيص | 943 | 21 | 27 |  | 13 | 10 | 42–55 | 80 |  |  |
| برونز الألومنيوم | 952 | 65 | 80 | 25 | 27 | 35 | 110–140† | 50 |  |  |
| برونز الألومنيوم | 953 | 65 | 75 | 25 | 27 | 25 | 140† | 55 |  |  |
| برونز الألومنيوم | 954 | 75 | 85 | 30 | 35 | 18 | 140–170† | 60 |  |  |
| برونز الألومنيوم | 955 | 90 | 100 | 40 | 44 | 12 | 180–200† | 50 |  |  |
| برونز الألومنيوم | 958 | 85 | 95 | 35 | 38 | 25 | 150-170† | 50 |  |  |
| برونز السيليكون | 878 | 80 | 83 | 30 | 37 | 29 | 115 | 40 |  |  |
† مقياس برينل عند حمل 3000 kg.: † مقياس برينل عند حمل 3000 kg.
| العائلة | CDA | ASTM | SAE  | SAE بديل | فيدرالي | عسكري |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نحاس أحمر (براص أحمر) | 833 |  |  |  |  |  |
| نحاس أحمر (براص أحمر) | 836 | B145-836 | 836 | 40 | QQ-C-390 (B5) | C-2229 Gr2 |
| نحاس أحمر (براص أحمر) | 838 | B145-838 | 838 |  | QQ-C-390 (B4) |  |
| نحاس شبيه الأحمر (براص شبه احمر) | 844 | B145-844 |  |  | QQ-C-390 (B2) |  |
| نحاس شبيه الأحمر (براص شبه احمر) | 848 | B145-848 |  |  | QQ-C-390 (B1) |  |
| برونز منغنيز | 862 | B147-862 | 862 | 430A | QQ-C-390 (C4) | C-2229 Gr9 |
| برونز منغنيز | 863 | B147-863 | 863 | 430B | QQ-C-390 (C7) | C-2229 Gr8 |
| برونز منغنيز | 865 | B147-865 | 865 | 43 | QQ-C-390 (C3) | C-2229 Gr7 |
| برونز قصدير | 903 | B143-903 | 903 | 620 | QQ-C-390 (D5) | C-2229 Gr1 |
| برونز قصدير | 905 | B143-905 | 905 | 62 | QQ-C-390 (D6) |  |
| برونز قصدير | 907 |  | 907 | 65 |  |  |
| برونز القصدير المرصص | 922 | B143-922 | 922 | 622 | QQ-C-390 (D4) | B-16541 |
| برونز القصدير المرصص | 923 | B143-923 | 923 | 621 | QQ-C-390 (D3) | C-15345 Gr10 |
| برونز القصدير المرصص | 926 |  | 926 |  |  |  |
| برونز القصدير المرصص | 927 |  | 927 | 63 |  |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 932 | B144-932 | 932 | 660 | QQ-C-390 (E7) | C-15345 Gr12 |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 934 |  |  |  | QQ-C-390 (E8) | C-22229 Gr3 |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 935 | B144-935 | 935 | 66 | QQ-C-390 (E9) |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 937 | B144-937 | 937 | 64 | QQ-C-390 (E10) |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 938 | B144-938 | 938 | 67 | QQ-C-390 (E6) |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 943 | B144-943 | 943 |  | QQ-C-390 (E1) |  |
| برونز الألومنيوم | 952 | B148-952 | 952 | 68A | QQ-C-390 (G6) | C-22229 Gr5 |
| برونز الألومنيوم | 953 | B148-953 | 953 | 68B | QQ-C-390 (G7) |  |
| برونز الألومنيوم | 954 | B148-954 | 954 |  | QQ-C-390 (G5) | C-15345 Gr13 |
| برونز الألومنيوم | 955 | B148-955 | 955 |  | QQ-C-390 (G3) | C-22229 Gr8 |
| برونز الألومنيوم | 958 |  |  |  | QQ-C-390 (G8) |  |
| برونز السيليكون | 878 | B30 | 878 |  |  |  |
| العائلة | CDA | AMS | UNS | Cu [%] | Sn [%] | Pb [%] | Zn [%] | Ni [%] | Fe [%] | Al [%] | أخرى [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نحاس أحمر (براص أحمر) | 833 |  | C83300 | 93 | 1.5 | 1.5 | 4 |  |  |  |  |
| نحاس أحمر (براص أحمر) |  |  | C83400 | 90 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| نحاس أحمر (براص أحمر) | 836 | 4855B | C83600 | 85 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| نحاس أحمر (براص أحمر) | 838 |  | C83800 | 83 | 4 | 6 | 7 |  |  |  |  |
| نحاس شبيه الأحمر (براص شبه احمر) | 844 |  | C84400 | 81 | 3 | 7 | 9 |  |  |  |  |
| نحاس شبيه الأحمر (براص شبه احمر) | 845 |  | C84500 | 78 | 3 | 7 | 12 |  |  |  |  |
| نحاس شبيه الأحمر (براص شبه احمر) | 848 |  | C84800 | 76 | 3 | 6 | 15 |  |  |  |  |
| برونز المنغنيز |  |  | C86100 | 67 | 0.5 |  | 21 |  | 3 | 5 | Mn 4 |
| برونز المنغنيز | 862† |  | C86200 | 64 |  |  | 26 |  | 3 | 4 | Mn 3 |
| برونز المنغنيز | 863† | 4862B | C86300 | 63 |  |  | 25 |  | 3 | 6 | Mn 3 |
| برونز المنغنيز | 865 | 4860A | C86500 | 58 | 0.5 |  | 39.5 |  | 1 | 1 | Mn 0.25 |
| برونز القصدير | 903 |  | C90300 | 88 | 8 |  | 4 |  |  |  |  |
| برونز القصدير | 905 | 4845D | C90500 | 88 | 10 | 0.3 حد أقصى | 2 |  |  |  |  |
| برونز القصدير | 907 |  | C90700 | 89 | 11 | 0.5 حد أقصى | 0.5 حد أقصى |  |  |  |  |
| برونز القصدير المرصص | 922 |  | C92200 | 88 | 6 | 1.5 | 4.5 |  |  |  |  |
| برونز القصدير المرصص | 923 |  | C92300 | 87 | 8 | 1 حد أقصى | 4 |  |  |  |  |
| برونز القصدير المرصص | 926 | 4846A | C92600 | 87 | 10 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| برونز القصدير المرصص | 927 |  | C92700 | 88 | 10 | 2 | 0.7 حد أقصى |  |  |  |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 932 |  | C93200 | 83 | 7 | 7 | 3 |  |  |  |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 934 |  | C93400 | 84 | 8 | 8 | 0.7 حد أقصى |  |  |  |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 935 |  | C93500 | 85 | 5 | 9 | 1 | 0.5 حد أقصى |  |  |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 937 | 4842A | C93700 | 80 | 10 | 10 |  | 0.7 حد أقصى |  |  |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 938 |  | C93800 | 78 | 7 | 15 |  | 0.75 حد أقصى |  |  |  |
| برونز القصدير عالي الترصيص | 943 | 4840A | C94300 | 70 | 5 | 25 |  | 0.7 حد أقصى |  |  |  |
| برونز الألومنيوم | 952 |  | C95200 | 88 |  |  |  |  | 3 | 9 |  |
| برونز الألومنيوم | 953 |  | C95200 | 89 |  |  |  |  | 1 | 10 |  |
| برونز الألومنيوم | 954 | 4870B 4872B | C95400 | 85 |  |  |  |  | 4 | 11 |  |
| برونز الألومنيوم |  |  | C95410 | 85 |  |  |  |  | 4 | 11 | Ni 2 |
| برونز الألومنيوم | 955 |  | C95500 | 81 |  |  |  | 4 | 4 | 11 |  |
| برونز الألومنيوم |  |  | C95600 | 91 |  |  |  |  |  | 7 | Si 2 |
| برونز الألومنيوم |  |  | C95700 | 75 |  |  |  | 2 | 3 | 8 | Mn 12 |
| برونز الألومنيوم | 958 |  | C95800 | 81 |  |  |  | 5 | 4 | 9 | Mn 1 |
| برونز السيليكون |  |  | C87200 | 89 |  |  |  |  |  |  | Si 4 |
| برونز السيليكون |  |  | C87400 | 83 |  |  | 14 |  |  |  | Si 3 |
| برونز السيليكون |  |  | C87500 | 82 |  |  | 14 |  |  |  | Si 4 |
| برونز السيليكون |  |  | C87600 | 90 |  |  | 5.5 |  |  |  | Si 4.5 |
| برونز السيليكون | 878 |  | C87800 | 80 |  |  | 14 |  |  |  | Si 4 |
| برونز السيليكون |  |  | C87900 | 65 |  |  | 34 |  |  |  | Si 1 |
† التركيب الكيميائي يمكن أن يكون مغاير حسب خصائص المرونة الميكانيكية (الخضوع) المطلوبة.: † التركيب الكيميائي يمكن أن يكون مغاير حسب خصائص المرونة الميكانيكية (الخضوع) المطلوبة.